H. STONE 
io 
Dumonteil, loc. cit. : Densité, 0,577 ; force, 156 ; élast., 156; élast., 153. 
Lanessan, p. 138 : Sassafras de l’Orénoque, Nectandra cymbarum. 
(Voir 6201 D.) 
Description d'un échantillon, n° 142, Guvane (Mus. Col. 
Mars . ). 
Ce bois ne peut pas être le Sassafras d’Aublet, car, d'après 
cet auteur, il devrait avoir une odeur plus forte avec l’âge, ce 
qui n'est pas le cas dans notre échantillon. Il correspond bien 
au Bois de Rose femelle quant à la structure, mais le même 
fait se produit dans beaucoup d'espèces de la famille des 
Lauracées. 
Caractères généraux. — Bois très léger et mou, grain assez 
fin, un peu à rebours; couleur écrue ou légèrement jaunâtre 
uniforme. Surface luisante soyeuse. Structure bien visible en 
section transversale, où la nuance est un peu plus foncée que 
dans celle des autres sections. 
Caractères physiques. — Densité, 0,510 environ ; dureté, 
celle du Saule ; presque inodore et saveur nulle. 
Echantillon sans écorce, mais sur l’extérieur de la bûche se 
trouve encore beaucoup de liber brun. 
Structure du bois. — Voir Bois de Rose femelle, n° 6200 A. 
Cèdre blanc, n° 6200 D. 
Dumonteil, loc. cit. : Densité, 0,331 ; force, 63 ; élast., 122; flex, 5, 
10. Classe 6. 
Icônes : Moeller, pl. II, fig. 24, section transversale. Berteau, 
figures 1 et 3, sections radiale, transversale et tangentielle. 
Références. — Bassières, dans Y Agriculture des pays 
chauds, 1911, p. 1; Berteau dans le même Bulletin, 1911, 
p. 265 ; Goldmeister, p. 596 ; Guillenrin, pp. 148 et 154 ; 
Roussell, I, p. 321 ; Sagot dans la Revue Maritime et Colo- 
niale, 1869, pp. 208, 231 et 918. 
Bois de Crabe, n° 6200 E. 
Pomel, p. 131 : Cannelle giroflée, Capelet. 
Barrère : Cannelle giroflée, Myrtus caryophylli. 
Saldanha da Gama, 1867, p. 82 : Palo Cravo, Dicypellium caryophyl- 
lalurn. 
